466 SOCIÉTÉ SUISSE DE PHYSIQUE 
de l'axe + y, la différence AIT du potentiel IT pour cette direction 
et la direction d’un axe quater naire est représentée d’une façon 
satisfaisante par l'expression : 
AIT + A (sin? 26 + sin*0 . sin*27 . 
On a trouvé 13 000 ergs comme valeur moyenne de A. 
A. Piccarp (Zurich). — a) Méthode de mesure pour la déter- 
minalion de l'aimantation en fonction de la température et 
du champ. 
La méthode décrite repose sur le principe de l'induction. Elle 
diffère des méthodes usuelles par le fait que deux bobines d’induc- 
tion identiques, placées coaxialement dans l’entrefer d’un grand 
électro-aimant sont reliées en opposition avec un galvanomètre 
balistique de telle façon que les variations de flux de l’électro- 
aimant traversant les deux bobines n'aient, par compensation, pas 
d'action sur le galvanomètre. La substance que l’on veut étudier 
est mobile le long de l’axe des bobines. Pour chaque lecture on 
la déplace de l’intérieur de l’une des bobines. Pour chaque 
lecture on la déplace de l’intérieur de l’une des bobines dans 
l’autre ce qui fait que le flux traversant la première des bobines 
diminue tandis qu'il augmente dans la seconde. Ces deux varia- 
tions de flux s’additionnent dans leur effet sur le galvanomètre. 
On peut, en foanant un nombre de tours suffisant aux bobines 
d'induction, arriver à une grande sensibilité, sans être dérangé par 
les petites variations accidentelles mais inévitables du champ de 
l’électro-aimant, qui limitent la sensibilité des dispositions ordi- 
naires. 
Les températures élevées sont produites par un petit tour élec- 
trique non magnétique se mouvant avec la substance à travers les 
bobines, Pour éviter une influence sur la température du tour par 
le mouvement, par la ventilation et par le souffle magnétique et 
aussi pour éviter un échauffement des bobines d’induction par le 
tour, on a muni celui-ci d’une réfrigération par un courant d’eau 
l’entourant complètement. 
Suivant l’aimantation de la substance on fait varier la sensi- 
bilité du galvanomètre. Toutes ces sensibilités sont comparées 
entre elles par l'effet d’une induction mutuelle, dont le courant 
primaire est mesuré au potentiomètre. L'étalonnement se fait par 
une sphère de nickel aimantée à saturation à la température ordi- 
naire. 
b) Origine de l’Actinium. 
Une publication détaillée sur ce sujet venant de paraître dans 
